SVR MIST. NATURELLE ET LES ARTS. 2 Sj 

 un regule pefanc 72, qui etoit rougearre , angulaire , femi-du&ile, 

 adherent a 1'aimant par routes fes parties, & done la gravite fpc- 

 cifique fut 8,8750. Le meme globule, dilfous dans l'eau -reg , 

 en fut prccipite par lc vitriol de Mars , comine s'il eut contenu 

 de I'ot : mais le depot etoit fi foluble dans L'acide nitreux , qu'il 

 ne foutint pas le catactcre de ce precieux metal. D'ailleurs , la plu- 

 part de rnes autres regales n'oflrirenr aucun prccipite par-cette voie, 

 d'oii Ton voit que fi le nickel contient quelquefois de l'or , il n'en 

 eft pas toujours de meme. 



h ) Soo parties d'une mine de nickel , des environs de Gohan 

 Georgenltadt , en Saxe , calcinees pendant quatorze heures, 8c de- 

 gagees autant qu'il fe pent de leur arfenic , par lc moyen de la 

 poudre de chaibon, petdirent , dans ceproccde, 248 de leur poids. 

 Aprts !a reduction & une premiere inineralifatiorr, faites fuivanc 

 la methode ordinaire, le regule fulphure, qui pefoit avant la calci- 

 nation 138 , fe trouva pefer 242. Ayant etc fulphure une feconde 

 fois , fon poids augmenta prefque de la meme maniere dans une 

 derniere calcination, e'eft-adire, depuis 70 jafqu'a 78 parties. Le 

 regule qui en provint , egaloit 22, obeifloit a l'aimanr, pefoit fpe- 

 cifiquement 7,3335 , 8c faifoit, avec le borax, un verre couleur 

 d'hyacinthe. La calcination en etoit difficile ; mais il fe reduifoit 

 enfin en une poudre verdatre , 8c formoit , avec l'acide nitreux , 

 une dilTolution de la meme couleur. 



i ) Le precede des mineralifations 8c des calcinations que nous 

 venous de decrire (k), a. cte repete fur 100 parties de la mine 

 de Lootz , fans qu'il en foit tefulte aucune augmentation de poids. 

 Le regule que j'en obtins a la fin, pefoit abfolument 1, fpi S- 

 quement environ 8,0000. 11 teignoit le borax en couleur d'hya- 

 cinthe jaunatre , & l'acide nitreux en verd. 



§. VI. Sachant pir experience que le foie de fouphre dilfolvoit 

 plus facilement le cobolt que le nickel ; de forte qu'on peut, en 

 quelque forte, les feparet par ce inoyen , je prefumai que la dif- 

 ference d'affinite pourroit en raite autant, par rapport au rsr & au 

 nickel. 



a) Ayant done fondu 5S parties de regule de nickel fulpliure, 

 (§. V, g. ) avec 1800 parties de foie de foufre falin, la made fut 

 dilloute dans l'eau bouillanre, puis filtree au papier gris , & pre- 

 cipitee par un acide. Le depot pulverulent- qui fe fit , roirefie dans 

 une capfule jufqu'a l'entiere confomption du foufre, etoit cendre cc 

 pefoit 35 parties. 



b ) Le refidu, qui n'avoit pu fe diflToudte dans l'eau bouiUante, 

 ayant ere dcpouille de fon foufre par la torrefaclion , etoit cgale- 

 ment cendre, 8c pefoit 334 patties. 



Tome Fill , Pun. It. 1776. O o 



